— 256 — 



ruug- nach ocPoc zeigen. Skapolith (An. I) nncl Augit (An. III) ^vm•den 

 mittelst THOULET'scher Lösung getrennt und analysirt. Auch der Skapo- 

 lith aus dem Gneiss von Husah wurde der chemischen Analyse (An. II) 

 unterworfen. 



Si Oo 



52,62 



53,24 



48,23 



-^k^s 





25,60 



2,73 





Spuren 



Spuren 



reu 10. <o 



CaO 



13,11 



12,83 



22,82 



Na., 



6,62 



7,03 



1,40 



K,0 



0,45 



0,47 



MgO 6,43 



Cl 



0,10 



0,12 



MnO Spur 



SO3 



0,79 



0,66 





Glühverlust . . . 



0,45 



0,50 





Summe 



100,56 



100,45 



100,36 



Spec. Gew. hei 12» C. 



2,683 



2,682 



3,37 



Aus den Skapolith-Analysen ergieht sich die Ühereinstimmung mit 

 der TscHERMAK'schen Theorie und es entspräche demnach: 



I. 50<^/|, Mejonit und SO*' ^ Marialithsuhstanz, 



II. 45 „ „ 55 „ 



wobei allerdings der Chlorgehalt in beiden Analysen viel zu niedrig be- 

 stimmt wäre. 



Die Zusammensetzung des Augit berechnet sich aus Analyse III zu 

 18 Ca Fe Si, 0,3 + 9 Ca Mg Si, 0, + 2 Mg AI., Si 0^. 



Bei der Berechnung ist bedauerlicher Weise jedoch auf den bei den 

 Augiten entschieden wichtigen Alkaligehalt gar keine Rücksicht genommen. 



Das Auftreten der Wollastonitgneisse ist dem der Skapolithgneisse, 

 mit welchen sie auch wechsellagern, analog. Sie führen wie diese neben 

 Feldspath, Augit und Glimmer z. Th. auch Skapolith und Granat. Der 

 Wollastonit, gewöhnlich tafelförmig nach ooPoc und gestreckt nach der 

 b-Axe, liegt mit der Tafelfläche in der Schichtung. Er wird nur bis 

 0,25 mm. lang und 0,1 mm. dick, während der Skapolith bis 1 cm. gross 

 wird. Die Spaltbarkeit nach ooPoo wurde häufiger beobachtet als die 

 nach OP. Aus dem Gestein von der Kupfermine wurden Wollastonit 

 (An. IV) und Augit (An. VI), und aus dem Gneiss von Eeed der Wollasto- 

 nit (An. V) analysirt. 



IV V VI 



SiO, . . . . 51,18 49.25 51,62 



Ai,Ö3 ... - l ' 1,35 



Fe.O., . . . 1,08 / ' FeO 13,08 



CaO. . . . 47,65 42,48 24,81 



MgO ... — 0,93 9,54 



MnO ... — — Spur 



Glühverlust . 0,42 — 



Summe . . . 100,33 98,44 100,40 



Spec. Gew. . 2,864 bei 14*^ C. — 3,33 bei 15» C. 



